36 LA NATURALEZA 



Por SU aspecto, el mineral referido se parece bastante al estibnite ó sulfu- 

 ro de antimonio, pero al frotarlo con la navaja, se obtiene una raspadura de 

 color rojo que no presenta el último, y esta circunstancia me llamó la aten- 

 ción y comparé cuidadosamente los caracteres de aquel con los de todos los 

 sulfures metálicos conocidos basta boy y que se encuentran en la última edi- 

 ción de la obra de Mineralogía del profesor Dana, y no encontré alguno en- 

 tre las especies conocidas, que le conviniesen á la que boy tengo el bonor 

 de describir ante esta ilustrada Sociedad. 



Los caracteres del mineral en cuestión son los siguientes: Se presenta en 

 prismas alargados, que parecen isomorfos con los del estibnite, y aun forman 

 bacecillos v ramilletes como ellos: tienen un crucero muy fácil que los divi- 

 de en liojas, y probablemente otros dos diferentes, porque se obtienen frag- 

 mentos prismáticos regulares, al golpearlos suavemente con algún cuerpo pe- 

 sado. Su textura es bojosa, estriada; color gris de plomo vivo; lustre metáli- 

 co y resplandeciente. Dureza de 2 on la escala de 12". Peso especifico, á 

 16" centígrados, es de 4,61. Al soplete se funde á la primera impresión de 

 la flama y da bumos blancos muy abundantes. Calentado en un matraz, da 

 los mismos bumos, y se funde formando una escoria rojiza que casi desapa- 

 rece sosteniendo el fuego por algún tiempo; en el extremo del tubo la pega- 

 dura es gris metálica. El ácido azótico no lo ataca sensiblemente á frió, pero 

 calentado lo disuelve en parte, y queda mi residuo blanco. El agua regia lo 

 disuelve con facilidad y la disolución presenta un color blanco verdoso. El 

 ácido sulfohídrico la precipita, formando un sulfuro amarillo naranjado y 

 otro de color negro. Tratada la disolución por el agua, se enturbia, y por la 

 adición del ácido tártrico se pone diáfana, cuya reacción unida á las anterio- 

 res, demuestra la presencia del antimonio. Separado este cuerpo y sumer- 

 giendo en el líquido restante un alambre de cobre, se pone gris y queda 

 amalgamado en la parte sumergida; la misma disolución da un precipitado 

 rojo con el induro de potasio y todas las otras reacciones délas sales de mer- 

 curio. Humedecida la escoria que se obtiene al fundir el mineral con carbo- 

 nato de sosa, mancha de negro la plata metálica, lo que demuestra la pre- 

 sencia del azufre. Por las reacciones citadas, se ve que el mineral de queme 

 ocupo, está esencialmente compuesto de azufre, antimonio y mercurio. Todas 

 esas reacciones fueron confirmadas por mi ilustrado maestro D. José María 

 César. Próximamente daré á conocer las proporciones atómicas en que se 

 encuentran estos cuerpos, cuando concluya la análisis cuantitativa que acabo 

 de emprender. La ley de mercurio que be obtenido en un ensayo indus- 

 trial, por la vía seca, fué de 10 por ciento, cuyo resultado demuestra que ese 

 compuesto que he estudiado, es muy interesante como mineral de mer- 



